優れ、ニッケル共析率12~18%(標準15%)の均一な合金組成の皮膜が得られます。めっきは金属光沢で、高温環境下における耐食性は、亜鉛系合金めっきの中で最も優れています。アルカリ型ノーシアン浴で均一電着性に優れています。高温環境での耐食性と密着性に優れています。ELV、RoHS規制対応の3価クロム化成処理(有色/黒色)ができますめっき外観:金属光沢皮膜です合金比率と耐食性:合金比率の電流密度依存性が小さく、ニッケル共析率12~18%(標準15%)の均一な合金組成が得られ、3価クロム化成処理により、塩水噴霧試験で亜鉛めっきの4倍以上の優れた耐食性が得られます。めっき皮膜の耐熱・耐食性:加熱処理された後でも耐食性は優れています。高温環境下での耐食性は、亜鉛および亜鉛系合金めっきの中で最も優れています。1A/dm2でおおよそ0.18~0.24μm/分です。皮膜硬度:ビッカース硬度Hv350~450で、亜鉛および亜鉛系合金めっきの中で最も硬く、キズがつきにくい皮膜です。優れ、複雑な形状の部品でも高耐食性が得られます。二次加工性:皮膜自体の耐食性が優れているため、3価クロム化成処理が施されていれば、折り曲げ部でも高耐食性を保持します。